— 121 - 



Nach Wach soll die Beimengung von 3—4 Prozent 

 Magnesia das Leuchtvermögen der Kalkleuchtsteine be- 

 deutend verbessern. Ich vermischte daher gepulverten 

 unterschwefligsauren Kalk mit 4 Prozent Magnesia usta 

 und stellte mit dieser Mischung einige Versuche an. 



Versuch 48. 6 grm. der Mischung wurden in 

 einem kleinen Platintiegel 20 Minuten über einer guten 

 Lampe geglüht. Die Masse war sehr fest an den Tiegel 

 angeschmolzen, so dass sie nur mit Vorsicht von dem- 

 selben abgelöst werden konnte, und leuchtete mit sehr 

 geringer Intensität dunkelgelb. 



Versuch 49. 9 grm. derselben Mischung in 

 einem Platintiegel 15 Minuten über einer guten Lampe, 

 dann 5 Minuten über dem Gebläse geglüht, ergaben 

 eine sehr fest an denTiegelwänden anhaftende Schmelze, 

 die ein sehr geringes Leuchtvermögen mit dunkel- 

 gelber Farbe zeigte. 



Ich kann daher die Darstellung künstlicher Leucht- 

 steine aus unterschwefligsaurem Kalk nicht empfehlen. 

 Es ist möglich, dass man durch Anwendung eines 

 Windofens bessere Resultate erzielen kann , doch ver- 

 meide ich grundsätzlich Apparate, deren Gebrauch mit 

 Unbequemlichkeiten verknüpft ist. 



2. Ausgehend von schwefligsaureni Kalk. 



Darstellung. Man löse 61,2 grm. krjstallisirtes 

 schwefligsaures Natron in 100 C. C. heissem Wasser, 

 ebenso 43,8 grm. krjstallisirtesChlorcalcium in 150 C.C. 

 heissem Wasser, filtrire und vermische die klaren Lö- 

 sungen. Der schwefligsaure Kalk wird sich sofort als 

 dicker Niederschlag ausscheiden. Man setze nun circa 

 100 C. C. kaltes Wasser hinzu und lasse etwa eine 

 Viertelstunde ruhig stehen. Nach dieser Zeit wird der 

 Bern. Mittheil. 1867. Nr. 634. 



